Green-Synthesis Nanopartikel SnO 2 Termediasi Ekstrak Daun Pelawan ( Tristaniopsis merguensis Griff. )
Mustari 1 *, Evi.J 1 , Aliefia Noor 1 , Rifqi Almusawi Rafsanjani 2 , Yuant Tiandho 1
1 Jurusan Fisika, Universitas Bangka Belitung Jl. Kampus Peradaban, Bangka, Kepuluan Bangka Belitung, 33172
2 Departemen Fisika, Universitas Indonesia Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat 16424
*e-mail : Mustari100314@gmail.com

## Abstract
SnO 2 nanoparticles  are  materials that  have  great  potential  in  gas sensor devices.  In this  article,  the synthesis  of  SnO 2 nanoparticles  is  carried  out  through  the  mediation  of  pelawan  (Tristaniopsis merguensis  Griff.)  leaf  extract.  The  use  of  mediators  of  natural  materials  in  this  synthesis  aims  to make the synthesis process more environmentally friendly and lower in cost compared to conventional chemical  and  physical  methods.  Pelawan  extract  contains  high  antioxidant  compounds.  Thus,  it  can inhibit  the agglomeration of  SnO 2 particles. Based on the variation of  pH synthesis, it is known that the highest purity of SnO 2 phase occurs at pH 7 while for alkaline conditions, there is an impurity, i.e., Sn 6 O 4 (OH) 4 . Calcination temperature has a very significant effect on the growth of SnO 2 nanoparticle crystals. High temperatures will increase the size of the crystallite and the crystallinity.
Keywords : green-synthesis, pelawan, tin oxide

## PENDAHULUAN
Sejak  puluhan  tahun  yang  lalu, Kepulauan  Bangka  Belitung  telah  dikenal sebagai provinsi penghasil timah terbesar di Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2014 produksi  timah  di  provinsi  ini  mencapai 19.719,32 ton/tahun sehingga hal menjadikan  Indonesia  sebagai  salah  satu negara  penghasil  timah  terbesar  di  dunia (Tiandho,  et  al.,  2018;  Tiandho,  2019). Bahkan dengan asumsi penambangan timah yang stabil dapat diprediksi bahwa cadangan timah lepas pantai di  provinsi  ini dapat ditambang hingga 50 tahun ke depan. Namun  jumlah  penambangan  timah  yang
tinggi  tersebut  belum  diikuti  oleh  proses pengolahan yang baik. Timah yang diperjualbelikan  di  provinsi  ini  masih berupa  bijih  timah  atau  timah  hasil peleburan (Yunianto & Sari, 2009).
Nanopartikel  timah  oksida  (SnO 2 ) merupakan  material  yang  banyak  diteliti dalam  pengembangan  sensor  gas.  Hal  ini dikarenakan  nanopartikel  SnO 2 memiliki sifat  yang  baik  dalam  mengidentifikasi keberadaaan  senyawa  gas  seperti  etilen, etanol,  dan  gas  CO  karena  memiliki bandgap semikonduktor yang luas, resistansi yang rendah, serta kemampuannya  memberikan  konduktivitas
elektrik  yang  baik  untuk  keperluan  sensor gas. Berbagai penelitian telah menyebutkan bahwa  sensitivitas  sensor  gas  berbasis logam  oksida  sangat  bergantung  pada teknik  sintesis,  morfologi,  struktur  kristal, serta  ukuran  kristalit  nanopartikel.  Pada SnO 2 semakin  kecil  ukuran  kristalit  maka semakin tinggi sensitivitasnya dalam mendeteksi  gas  (Akhir,  et  al.,  2016). Ketika  butiran  partikel  SnO 2 berukuran nano  maka  partikel-partikel  tersebut  akan memiliki konduktivitas yang buruk di udara akibat kekurangan muatan pembawa dibandingkan ketika partikel SnO 2
berukuran mikro.
Sehingga ketika nanopartikel  SnO 2 terpapar  gas  maka  akan banyak  pembawa  muatan  terlepas  dari kondisinya  ke  pita  konduksi  kemudian menghasilkan  perubahan  konduktansi  yang besar (Huang & Wan, 2009).
Beberapa metode yang dapat digunakan  untuk  mensintesis  nanopartikel SnO 2 adalah sol-gel (Salavati-Niasari, et al., 2016),  kopresipitasi  (Alam,  et  al.,  2015), dan  hidrotermal  (Darr,  et  al.,  2017).  Tetapi metode  sintesis  nanopartikel  konvensional tersebut  memiliki  beberapa  permasalahan seperti:  (i)  stabilitas  yang  tidak  sesuai dengan  lingkungan,  (ii)  bersifat  racun,  (iii) membutuhkan biaya besar,  dan  (iv) permasalahan  terkait  daur  ulang/regenerasi. Untuk  mengatasi  keterbatasan  tersebut
maka  beberapa  tahun  terakhir  mulai diusulkan  era  baru green-synthesis dalam sains dan teknologi material. Pada dasarnya green-synthesis melibatkan beberapa prinsip seperti minimalisasi limbah, penggunaan  pelarut/bahan  pembantu  yang ramah  lingkungan,  serta  material  yang terbarukan. Sehingga melalui pengembangan green-synthesis akan  dapat dicapai  teknologi  rekayasa  material  yang ekonomis, berkelanjutan, dan ramah lingkungan (Singh, et al., 2018)
Kebanyakan green-synthesis dari nanopartikel  logam  oksida  mengadopsi material biologis seperti bakteri, fungi, alga, dan    ekstrak  tanaman  (Singh,  et  al.,  2018). Ekstrak  tanaman  mengandung  enzim, protein, flavonoid, dan terpenoid yang dapat berperan sebagai agen bioreduktor dan agen stabilizer nanopartikel (Mittal, et al., 2013). Beberapa  tanaman  yang  dapat  digunakan diantaranya adalah Berberis vulgaris (Behravan,  et  al.,  2019), Syngonium podophyllum (Yasir,  et  al.,  2018), Ocium sanctum (Jain & Mehata, 2017), Calotropis procera (Babu  &  Prabu,  2011) , serta  teh ( Camelia sinensis ).
Salah satu tanaman yang melimpah di Kepulauan Bangka Belitung dan berpotensi digunakan  sebagai  mediator  dalam  metode green-synthesis logam oksida adalah pohon pelawan  ( Tristaniopsis  merguensis  Griff ).
Ekstrak daun pelawan mengandung senyawa  antioksidan  seperti  flavonoid, saponin,  dan  tanin  dalam  jumlah  yang tinggi sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan  sebagai  agen  bioreduktor nanopartikel (Kadri, et al., 2019;
Enggiwanto,  et  al.,  2018).  Oleh  karena  itu, untuk  mengetahui  efektivitas  ekstrak  daun pelawan sebagai agen bioreduktor nanopartikel  maka  dalam  artikel  ini dilakukan penelitian green-synthesis nanopartikel SnO 2 termediasi ekstrak pelawan.  Karakteristik  yang  diamati  dalam penelitian ini meliputi fasa kristal nanopartikel SnO 2 serta ukuran kristalit dan derajat  kristalinitasnya.  Diharapkan  dari penelitian  ini  akan  diperoleh  informasi metode sintesis SnO 2 yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam rekayasa  timah  di  Kepulauan  Bangka Belitung.

## METODE PENELITIAN

## Pembuatan Ekstrak Daun Pelawan
Daun pelawan  yang digunakan dalam penelitian  diambil  dari  hutan  pelawan  di daerah  Bangka.  Sebelum  digunakan  dalam pembuatan  ekstrak  daun  tersebut  dicuci untuk  menghilangkan  pertikel  debu  dan dikeringkan pada temperatur ruang. Setelah kering  sebanyak  2  gram  daun  pelawan kemudian  dihaluskan  dan  ditambahkan  20
ml  etanol  lalu  diaduk  menggunakan magnetic  stirrer dengan  kecepatan  1.000 ppm  selama  30  menit.  Ekstrak  daun pelawan  yang  berwarna  hijau  tua  disaring menggunakan  Whatman  paper  no.  1  dan digunakan untuk proses selanjutnya.

## Sintesis Nanopartikel Timah Oksida
Untuk  mengetahui  pengaruh  pH terhadap  karakteristik  kristal  SnO 2 yang terbentuk maka dilakukan pengujian dengan variasi  pH  sintesis.  Sebanyak  3  gram SnCl 2 .2H 2 O  (98%,  Xilong  Chemical  Co. Ltd.)  dilarutkan  ke  dalam  100  ml  akuades. Setelah  homogen  larutan  tersebut  ditetesi NaOH  (98%,  Xilong  Chemical  Co.  Ltd.) 0,5  M  dengan  variasi  pH  7,  8,  9,  dan  11 hingga terbentuk gel. Gel tersebut kemudian di- aging selama 24 jam. Selanjutnya  gel  yang  terbentuk  disaring menggunakan Whatman paper no. 1 dan di cuci  menggunakan  akuades.  Gel  yang diperoleh  dikeringkan  menggunakan  oven pada  temperatur  250   selama  satu  jam. Karakteristik  serbuk  SnO 2 dengan  variasi pH ditentukan berdasarkan pengujian difraksi sinar-x (XRD).
Untuk mengetahui efektivitas penggunaan ekstrak daun pelawan terhadap reduksi ukuran partikel SnO 2 maka dilakukan  analisis  berdasarkan  variasi temperatur kalsinasi. Metode yang
diterapkan sama seperti metode sebelumnya hanya  saja  ditambahkan  ekstrak  daun pelawan  sebanyak  25%  volume  larutan SnCl 2 .  Setelah  homogen  larutan  tersebut kemudian dititrasi menggunakan NaOH 0,5 M  hingga  mencapai  pH  7  dan  di- aging selama  24  jam.  Gel  yang  terbentuk kemudian  dioven  dengan  suhu  250 o C  dan dilanjutkan dengan kalsinasi pada temperatur  1000 o C,  750 o C,  dan  500 o C selama  3  jam.  Karakteristik  nanopartikel SnO 2 yang diperoleh ditentukan berdasarkan analisis XRD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Variasi pH
Pada Gambar 1 ditunjukkan pola hasil analisis XRD nanopartikel
SnO 2
berdasarkan  variasi  pH.    Hasil  XRD dianalisis  dengan  menggunakan  software X’Pert HighScore Plus. Berdasarkan perbandingan antara data referensi (PDF 2 – Ref.  Code:  01-070-4277)  dapat  dinyatakan bahwa keempat variasi pH sintesis nanopartikel  SnO 2 telah  menghasilkan  fasa SnO 2 dengan  sistem  kristal  tetragonal  dan space  group P  42/m  n  m.  Adapun parameter kisi kristal SnO 2 adalah a (nm) = b (nm) = 47,35; c (nm) = 31,83 dengan α = β  =  γ =  90°.  Keempat  variasi  pH menghasilkan puncak-puncak dengan
orientasi  yang  relatif  tidak  jauh  berbeda meskipun  keempatnya  memiliki  tingkat kristalinitas yang buruk. Hal ini dikarenakan  temperatur  pengeringan  belum menyediakan  energi  termal  yang  cukup tinggi untuk memenuhi proses pertumbuhan kristal  secara  optimal.  Ketiga  puncak tertinggi  dari  pola  XRD  keempat  sampel berkaitan  dengan  sudut  (2θ):  26,6°,  33,9°, dan 51,81°.
Hal  yang  menarik  adalah  ketika  pH sintesis  nanopartikel  SnO 2 berada  pada kondisi  basa.  Pada  pH  di  atas  9  mulai terbentuk fasa impuritas berupa
Sn 6 O 4 (OH) 4 sebagai akibat tingginya jumlah  NaOH  yang  ditambahkan  ke  dalam larutan SnCl 2 . Begitu pula untuk kondisi pH 11  puncak-puncak  yang  berkaitan  dengan impuritas  tersebut  semakin  terlihat  tajam dan  tinggi.  Kemunculan  impuritas  tersebut dapat  dilihat  pada  puncak  di  sekitar  sudut (2θ):  30,05°,  48,03°,  50,86°.  Hal  ini  dapat dipahami  karena  pH  11  memiliki  gugus OH - yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan  dengan  pH  9.  Terbentuknya fasa  impuritas  Sn 6 O 4 (OH) 4 pada  kondisi basa  karena  prekursor  SnCl 2 .2H 2 O  ketika dilarutkan  ke  dalam  air  akan  membentuk larutan  Sn(OH)Cl  yang  berwarna  putih melalui reaksi (Ghosh & Roy, 2017),
SnCl 2 .2H 2 O + H 2 O → Sn(OH)Cl + HCl  (1)
Gambar 1. Pola analisis XRD nanopartikel SnO 2 untuk variasi pH
Hasil  tersebut  merupakan  senyawa yang  mudah  untuk  membentuk  kation  Sn 2+ berdasarkan  hubungan  (Ibarguen,  et  al., 2007),
Sn 2+ + H 2 O → Sn(OH) + + H + (2)
2Sn 2+ + 2H 2 O → Sn 2 (OH) 2+ 2 + 2H + (3)
3Sn 2+ + 4H 2 O → Sn 3 (OH) 2+ 4 + 4H + (4)
Awalnya  pada  pH  relatif  rendah (dalam penelitian ini  pH = 1), penambahan NaOH  akan  mengonsumsi  H + radikal  yang ditandai dengan peningkatan pH. Selanjutnya proses tersebut akan memfasilitasi kondensasi membentuk Sn 6 O 4 (OH) 4 melalui reaksi berikut,
2[Sn 3 (OH) 4 ] 2+ + 4OH - → Sn 6 O 4 (OH) 4 + 4H 2 O (5)
Dengan  demikian  dapat  dinyatakan  bahwa kondisi  terbaik  untuk  proses  sintesis nanopartikel  SnO 2 dengan  prekursor  SnCl 2 adalah pada pH 7.

## Hasil variasi temperatur kalsinasi
Setelah  proses  kalsinasi  dihasilkan serbuk nanopartikel SnO 2 seperti ditunjukkan oleh Gambar 2. Tampak bahwa setelah  melalui  kalsinasi  pada  temperatur 500   dan  750   serbuk  masih  berwarna hijau  kecoklatan  sebagai  indikasi  masih tersisanya ekstrak daun pelawan. Temperatur  750   menghasilkan  warna yang  lebih  putih  sebagai  indikasi  lebih sedikitnya  ekstrak  daun  pelawan  dibanding temperatur  500 .  Adapun  untuk  serbuk SnO 2 setelah  dikalsinasi  pada  temperatur
1000   memiliki  warna  yang  putih  sebagai ciri dari serbuk SnO 2 .
(a) (b) (c)
Gambar 2. Hasil kalsinasi serbuk
nanopartikel SnO 2 pada temperatur: (a)
500 o C, (b) 750 o C, dan (c) 1000 o C.
Pola  hasil  analisis  XRD  serbuk nanopartikel SnO 2 setelah melalui kalsinasi selama  3  jam  ditunjukkan  oleh  Gambar  3. Tampak  bahwa  seluruh  variasi  temperatur telah  menghasilkan  fasa  SnO 2 (PDF-2  Ref.
Code: 01-070-4177). Setelah proses kalsinasi  pada  temperatur  250   tampak bahwa tiga puncak tertinggi  yang berkaitan dengan  SnO 2 adalah  sudut  (2θ):26,68°; 34,02°;  dan  51,95°.  Adapun  kalsinasi  pada temperatur  500   dihasilkan  tiga  puncak tertinggi yang berkaitan dengan SnO 2 yaitu: 26,75°;  34,04°;  dan  51,88.  Pada  kalsinasi dengan  temperatur  750   akan  dihasilkan tiga  puncak  tertinggi  berupa:  26,69°;
34,04°;  dan  51,92°.  Sedangkan  untuk kalsinasi dengan temperatur 1000 dihasilkan tiga puncak tertinggi antara lain: 26,75°; 34,04°; dan 51,88°.
Selain  itu,  apabila  diperhatikan  lebih  lanjut terdapat dekomposisi impuritas yang terbentuk  pada  proses  kalsinasi  500 . Semakin  tinggi  temperatur  kalsinasi  maka kehadiran impuritas tersebut semakin lenyap  adanya  proses  dekomposisi  akibat perlakuan termal (Ghosh & Roy, 2017).
Dengan menggunakan persamaan Debye-Scherrer:
cos K B     (6)
dengan K adalah faktor bentuk nanopartikel (dalam penelitian ini digunakan K = 0,9), λ adalah  panjang  gelombang  sinar-x  yang digunakan, B adalah  FWHM,  dan θ adalah sudut  Bragg  maka  dapat  ditentukan  ukuran kristalit  dari  nanopartikel  yang  disintesis dalam  penelitian  ini  ( τ ).  Hasil  dari penerapan  persamaan  Debye-Scherrer  pada pola XRD dalam penelitian ini memberikan informasi ukuran kristalit rata-rata pada tiap sampel  dengan  variasi  temperatur  kalsinasi seperti  ditunjukkan  pada  Gambar  4.
Gambar 3. Pola analisis XRD nanopartikel SnO 2 berdasarkan variasi temperatur kalsinasi.
Gambar 4 . Hubungan temperatur kalsinasi nanopartikel SnO 2 dengan ukuran kristalit
Tampak bahwa semakin tinggi temperatur  kalsinasi  maka  ukuran  kristalit nanopartikel  SnO 2 yang  disintesis  dalam penelitian  ini  semakin  besar.  Ukuran kristalit  setelah  kalsinasi  pada  temperatur
500 o C  adalah  38,28  nm.  Ukuran  kristalit setelah  kalsinasi  pada  temperatur  750 o C adalah  41,569  nm.  Sedangkan  ukuran kristalit  pada  kalsinasi  dengan  temperatur 1000 o C  adalah  82,657  nm.  Hal  ini  dapat dipahami karena semakin tinggi temperatur kalsinasi  maka  jumlah  ekstrak  daun pelawan yang berfungsi untuk menghambat proses  aglomerasi  partikel-partikel  SnO 2 semakin  sedikit.  Oleh  karena  itu,  ketika temperatur  makin  tinggi  maka  proses aglomerasi  antar  partikel  SnO 2 tidak  lagi dapat  dihindari  dan  membentuk  partikel yang  berukuran  lebih  besar.  Namun demikin, seluruh variasi temperatur kalsinasi  yang  digunakan  dalam  penelitian ini dapat menghasilkan nanopartikel SnO 2 .
Pengamatan lebih lanjut menunjukkan bahwa semakin tinggi temperatur  kalsinasi  maka  puncak  pola XRD  nanopartikel  SnO 2 semakin  tajam.
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  perlakuan termal memberi efek yang sangat signifikan terhadap  kristalinitas.  Berdasarkan  hasil pengukuran  dengan  menggunakan  software X’Pert HighScore
Plus
dengan
mengabaikan  konstanta  latar  maka  dapat diperoleh  derajat  kristalinitas  seperti  pada Gambar  5.  Tampak  bahwa  semakin  tinggi temperatur  kalsinasi  maka  puncak-puncak yang  berkaitan  nanopartikel  SnO 2 semakin tajam.  Pada  pemanasan  dengan  temperatur 250   derajat  kristalinitas  nanopartikel SnO 2 adalah  11,09%.  Kalsinasi  pada temperatur 500 akan menghasilkan nanopartikel SnO 2 dengan derajat
kristalinitas 22,05%. Kalsinasi pada temperatur 750 akan menghasilkan nanopartikel SnO 2 dengan derajat kristalinitas  29%  dan  kalsinasi  pada temperatur  1000   akan  menghasilkan nanopartikel SnO 2 dengan derajat kristalinitas  mencapai  37,64%.  Hal  ini dapat terjadi karena semakin tinggi temperatur  kalsinasi  maka  semakin  tinggi energi  termal  yang  tersedia  untuk  proses pertumbuhan kristal.
Gambar 5 . Hubungan temperatur kalsinasi nanopartikel SnO 2 dengan kristalinitas

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dipaparkan  dapat  disimpulkan  bahwa ekstrak  daun  pelawan  dapat  digunakan sebagai  bioreduktor  dalam  proses  sintesis nanopartikel  SnO2.  Hal  ini  disebabkan ekstrak daun pelawan mengandung senyawa  antioksidan  yang  dapat  berperan sebagai  matriks  penjebak  partikel  sehingga mencegah  terjadinya  aglomerasi.  Proses sintesis nanopartikel SnO 2 terbaik dilakukan  pada  pH  7.  Apabila  pH  dalam proses  sintesis  terlalu  tinggi  maka  akan terbentuk impuritas berupa Sn 6 O 4 (OH) 4 .
Temperatur kalsinasi memiliki dampak  yang  sangat  signifikan  pada pembentukan  kristal  nanopartikel  SnO 2 . Semakin  tinggi  temperatur  kalsinasi  maka semakin  tinggi  derajat  kristalinitas    SnO 2 . Begitu  pula  dengan  ukuran  kristalit
nanopartikel SnO 2 yang dihasilkan. Temperatur  kalsinasi  yang  tinggi  dapat merusak  struktur  matriks  penjebak  yang dihasilkan  oleh  senyawa  ekstrak  pelawan, sehingga  proses  aglomerasi  antar  partikel SnO 2 semakin meningkat.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian ini didanai oleh
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan  Tinggi  –  Direktorat  Jenderal Pembelajaran  dan  Kemahasiswaan  melalui skema  Program  Kreativitas  Mahasiswa Bidang  Penelitian  Eksakta  tahun  2019 (PKM-PE  2019)  dengan  Surat  Penugasan No. B/31/B.B3/KM.02.01/2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhir, M., Mohamed, K., Lee, H. & Rezan,
S.  2016.  Synthesis  of  tin  oxide nanostructures using hydrothermal method  and  optimization  of  its  crystal size  by  using  statistical  design  of experiment. Procedia  Chemistry (19):
993-998.
Alam,  R.  et  al.  2015.  Structural,  magnetic and microwave absorption properties of doped Ba-hexaferrite nanoparticles
synthesized by co-precipitation method. Journal  of  Magnetism  and  Magnetic Materials (381): 1-9.
Babu,  S.  &  Prabu,  H.  2011.  Synthesis  of AgNPs  using  the  extract  of Calotropis procera flower  at  room  temperature.
Mater. Lett. (65): 1675-1677.
Behravan,  M.  et  al.  2019.  Facile  green synthesis  of  silver  nanoparticles  using Berberis vulgaris leaf and root aqueous extract  and  its  antibacterial  activity. International  Journal  of  Biological Macromolecules, 124(1): 148-154.
Darr,  J.,  Zhang,  J.,  Makwana,  N.  &  Weng, X.  2017.  Continuous  hydrothermal synthesis  of  inorganic  nanoparticles: applications  and  future  directions. Chemical  Reviews 117(17):  11125- 11238.
Enggiwanto,  S.  et  al.  2018.  Ekstraksi  daun pelawan  ( Tristaniopsis  merguensis ) sebagai antioksidan menggunakan microwave  assisted  extraction  (MAE). Indonesian  Journal  of  Pure  and Applied Chemistry 1(2): 50-55.
Ghosh, S. & Roy, S. 2017. Effect of ageing on  Sn 6 O 4 (OH) 4 in  aqueous  medium— simultaneous  production  of  SnO  and SnO2 nanoparticles at room temperature. J.  Sol-Gel  Sci.  Technol. 81(3): 769-773.
Huang,  J.  &  Wan,  Q.  2009.  Gas  sensor based  on  semiconducting  meta  oxide one-dimensional nanostructures.
Sensors 9(12): 9903-9924.
Ibarguen, C. et al., 2007. Synthesis of SnO2 nanoparticles  through  the  controlled precipitation  route. Mater.  Chem. Phys. 101: 433-440.
Jain,  S.  &  Mehata,  M.  2017.  Medicinal
Plant  Leaf  Extract  and  Pure  Flavonoid Mediated  Green  Synthesis  of  Silver
Nanoparticles  and  their  Enhanced Antibacterial Property. Scientific
Reports 7:. 15867.
Kadri,  M.,  Sunarni,  T.,  Pamudji,  G.  &
Zamzani, I. 2019. Aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun pelawan ( Tristaniopsis  obovate.  Benn )  dengan metode  penangkapan  radikal  bebas 2,2'-difenil-1-pikrilhidrazil. Journal  of
Current Pharmaceutical Sciences 2(2):
167-172.
Mittal, A., Chisti, Y. & Banarjee,  U. 2013.
Synthesis  of  metallic  nanoparticles using  plant  extracts. Biotechnology Advances 31: 346-356.
Salavati-Niasari,  M.  et  al.  2016.  Synthesis, characterization,  and  morphological control of ZnTiO 3 nanoparticles through  sol-gel  processes  and  its photocatalyst  application. Advanced Powder Technology 27(5): 2066-2075.
Singh,  J.  et  al.,  2018.  ‘Green’  synthesis  of metals  and  their  oxide  nanoparticles: applications for environmental remediation. Journal of
Nanotechnology 16(1): 84.
Tiandho, Y., 2019. Quality improvement of water  from  post  tin  minig  based  on  a wasted  cockle  shell. IOP  Conference Series: Materials Science and Engineering 496(1): 012058.
Tiandho,  Y.  et  al.  2018.  Utilization  of wasted  cockle  shell  as  a  natural coagulant  and  a  neutralizer  of  polluted water  in  Bangka  Belitung  islands, Indonesia. Journal of Physics:
Conference Series 1013: 012181.
Yasir,  M.  et  al.  2018.  Green  Synthesis  of
Silver Nanoparticles Using Leaf Extract of Common Arrowhead Houseplant and Its Anticandidal Activity. Phamacognosy  Magazine 13:
S840-S844.
Yunianto,  B.  &  Sari.  2009.  Kajian problema  pertambangan  timah  di Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung sebagai masukan kebijakan pertimahan nasional. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara 5(3): 97-113.